* = + - Y ir 0, « 7 4 vr 
A ES Dt Ra Be Hi ee 
wu BR 
ber vollständige Adhäsion und entfernten gleichzeitig durch 
ihre Reibung die fester sitzenden Oxydtheilchen. In 
wenig Stunden und mit einem sehr kleinen Aufwande 
von Quecksilber war die Arbeit vollendet. (Breslauer 
'Gewerbebl. 1862. Nr. 2.) | Bkb. 
Metalle mit Aluminium oder dessen Legirungen zu über- 
ziehen; von Thomas Bell in 6ateshead. 
- Der Verfasser verwendet zu diesem Zweck ein Bad 
bestehend aus dem Doppelchlorid von Aluminium und Na- 
trium im wasserfreien Zustande an und erhält dies bei 
‚der Temperatur von 1820 C. im geschmolzenen Zustande. 
' Die negative Elektrode bildet das Stück von Kupfer oder 
sonstigem Metall, welches mit Aluminium überzogen werden 
soll. Als auflösliche positive Elektrode kann man Alumi- 
nium anwenden, doch ist es vortheilhafter, eine Composi- 
tion von Kohle und wasserfreier Thonerde zu benutzen. 
Aus dieser Composition presst man Cylinder und caleinirt 
dieselben vor ihrer Anwendung in einem geschlossenen 
Behälter. Bei diesem Process wird das Chloraluminium 
_ mit dem Chlor erzeugt, welches sich durch die Wirkung 
j WHRLT A BER ER 2% i j Be j x BE PS ba Er HE u N 
RR ER Metalle mit Aluminium zu überziehen. 
B 
des elektrischen Stromes entbindet. Sehr gut kann man 
_ ein Gemisch von Thonerde und Steinkohlentheer, geformt 
und caleinirt, oder aus Gas-Kokes angefertigte positive 
Elektroden benutzen. | 
Bei Anwendung einer aus Kohlenstoff mit oder ohne 
Zusatz von Thonerde bestehenden positiven Elektrode lösen 
sich während der Operation kleine Kohlenstückchen ab; 
- um dieser Verunreinigung vorzubeugen kann man die 
Elektrode in ein poröses thönernes Gefäss einschliessen 
und dieses in das, das Doppelchlorid enthaltende Bad 
stellen. Auch kann man Kryolith statt. des. Doppelchorids: 
verwenden, doch erfordert dies eine höhere Temperatur 
zum Schmelzen. 
Ist eine Ablagerung des Aluminiums auf Kupfer be- 
wirkt, so entsteht bei Anwendung 'einer geeigneten Tem- 
peratur, wobei sich beide Metalle verbinden, eine Verän- 
derung der Oberfläche des Kupfers in Aluminium- 
bronze. (London Journ. of arts. Januar 1862. 8. 28. — 
Dingler's Journ. Bd. 164. Hft.4. 8. 285.) Bkb. 
4 
